— 268 — 



Tabella IV 



Alla temp. di 100° C. 



N. delle lastrine 



Eapporto 



Rapporto 

 medio 



Eiscaldate per 3 h. 



Eiscaldate per 5 h. <^ 



Eiscaldate per 8 h. 



Lastrina N. 1 



„ » 2 



» » 3 



\.» 



» 12 



b » 14 



» » 1 6 



n » 17 



» » 18 



14,140 

 14,400 

 13,608 

 56,400 

 40,545 

 52,075 

 102,84 

 118,60 

 105,49 



0,14051 



0,4967 



1,0897 



Dando uno sguardo alle Tabelle II e III, si nota subito che le lastrine 

 già una volta riscaldate presentano rispetto alle altre un minore aumento 

 nella flessibilità. La tabella seguente confermerà quanto sopra; le lastrine 

 tenute prima a 100° per cinque ore sono state poi portate a 250° per circa quat- 

 tro ore e si vedrà che, quantunque la cottura a 100° avesse sensibilmente 

 aumentata la loro flessibilità, pure esposte ai 250° avevano acquistato all' in- 

 circa soltanto queir aumento, che altre lastrine, non mai cotte, avevano preso 

 a 200° (v. Tab. II). 



Tabella V. 



N. delle lastrine 



Temp. 

 12° 



Temp. 

 100° 



Temp. 

 250° 



Eapporto 



Lastrina N. 14 



4,000 



6,083 



16,875 



3,2187 



lì )! 15 



6,083 



9,166 



27,000 



3,4550 



» » 19 



10,166 



16,000 



40,999 



3,1331 



Rapporto medio: 3,2689. 



Dai risultati su esposti non si può stabilire un criterio esatto sull'au- 

 mento della flessibilità del marmo coli' aumento della temperatura e della 

 durata della cottura. Ad ogni modo resta assodato che quesso fatto esiste, e 

 che la variazione delle proprietà elastiche di questo corpo è dipendente dalla 

 temperatura e dal tempo di esposizione ad essa temperatura; che l' elasticità 

 del corpo aumenta, in quanto che agli stessi pesi Settori corrispondono ^ de- 

 formazioni maggiori, se il corpo è stato cotto, e quindi si avrebbe una dimi- 

 nuzione nel suo modulo di elasticità, al contrario di ciò che è stato trovato 

 per i metalli (') nei quali, anche se ricotti, il modulo di elasticità è stato 

 trovato pressoché uguale. Ma un fatto simile a quello su esposto è stato esa- 

 minato dal Winckelmann sul vetro ( 2 ), che portato da prima a temperature 

 vicine al suo punto di fusione e poi raffreddato, ha dato forti aumenti sul 



(1) V. Eend. Accad. dei Lincei, M. Cantone, voi. II, 2» sem., pag. 302. 



(2) Wiedemann's Annalen, T. LXIII, n. 13, 1897, pag. 117. 



